294 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



Gehlenit) '). — Freie Säuren (SiOo, als Quarz öder Tridymit, 

 TiOo, als Rutil öder Anatas) öder freie Sesquioxyde (AUOg, als 

 Korund, öder FcoOg, uls Eisenglanz) kommen auch nicht in 

 Schlacken vor. 



Die Mineralien der Schlacken sind beinalae ausschlieslich 

 als Krystalskelette ausgebildet, hauptsächlich der sehr schnellen 

 Abklihlung -) wegen. Durch Yergleich der Untersuchvmgen 

 iiber Schlacken mit den Resultaten der Mineral-Synthetiker 

 geht hervor, dass die sich bildenden Mineralien im allgenieinen 

 nur als Skellette auftreten, wenn der Krystallisations-Process 

 nur einige Stunden dauert, dagegen in normal aufgebauten 

 Krystallen, wenn der Process einige Toge dauert. Die Ske- 

 lette- öder Gitter-Struktur ist dariu begrlindet, dass die sich 

 ausscheidenden Mincral-Molektlle. — wenn die äusseren, phy- 

 sischen Bedingungen ^) es erlauben öder fordern — einer der 

 Krystall-Substanz fiir sich angehörigen Eigenschaft wegen nicht 

 nach beliebigen Richtungen sich an einander reihen, sondern 

 nur nach einzelnen, gesetzmässig krystallographisch orientirten, 

 fiir jcdes Mineral-Species karakteristischen Wachsthums-Rich- 

 tungen angeordnet werden. 



Die skelettartig aufgebauten Mineralien brauchen äusser- 

 lich nicht von normalen Kry stallebenen begrenzt zu sein; da- 

 gegen sind sie oft von Scheinflächen umgeben, welche sich mit- 

 unter krystallographischen Ebenen nähern; die Scheinflächen 

 sind als Umhiilluno-sflächen der einzelnen Bau-Elemente zu 

 betrachteu. Bisweilen haben die Umhlillungsliächen dieselben 

 krystallographischen Konstanten wie die äusseren Begrenzungs- 

 flächen der einzelnen Eleraente; bisweilen ist dies aber nicht 

 der Fall (sieh z. B. Fig. 4, Augit; die einzelnen Stäbe, welche 

 das Gesamt-Individuum bilden, sind oben von | Pn begrenzt; 

 die Umhlillungsfläche (S) oben ist dagegen i Pm). 



Die Wachsthums- Richtungen des Augits (Pag. 4 — 23, 231 

 —240) sind in der Regel c (ooP) und ± 5P (öder ± 5Pc», 

 5Poo), sieh Fig. 5, (i, 7 und 8 (Detail-Zeichnung), selten c 

 ( 00 P) und I P 00, — i p 00 (?). — Die frei ausgebildeten Augitkry- 

 stalle sind nach mehreren Typen entwickelt, sieh Fig. 1 — 4. 



') Möglicherweise, weil ein grosser Thonerde-Gehalt den Krystallisations- 

 Process verzögert. was vielleicht darin begriindet ist, dass AljOj-reiche 

 Mineralien relativ länge Zeit zu ihrer Bildung brauchen. 



^) Cfr. auch O. Lehmann »Ueber das Wachsthum der Krystalle», Zeits. f. 

 Kryst. u. Min. I. 



') Cfr. Lehmånn's Untersuchungen. 



